14 H. Brand, Der Kristallisationsverlauf im ternären System 



Das Schliffbild der Schmelze F' zeigt fiederförmig aus- 

 gebildete Kristalle von Kaliumbromid. die von einer Zone 

 der schwach doppeltbrechenden Verbindung F 

 umgeben sind. Außerdem ist eutektische Grundmasse zu be- 

 obachten. 



In bezug auf die aus dem Schmelzfluß sich bildenden Ver- 

 bindungen stimmen die Systeme Cadmiumchlori d — K a 1 i u m - 

 chlorid und Cadmiumbr omid — Kaliumbromid über- 

 ein, denn in beiden ergab die thermische und mikroskopische 

 Untersuchung die Existenz von Doppelsalzen im molekularen 

 Verhältnis 1 : 1 und 1 : 4, von denen die ersteren einen kon- 

 gruenten, die letzteren einen inkongruenten Schmelzpunkt be- 

 sitzen. Im System C a dmi u m j o di d— K ali u m j o di d tritt 

 hingegen ein D o p p e 1 s a 1 z Cd J 2 . 2 K J auf , das auch beim 

 Schmelzen in eine flüssige Phase und eine neue Kristallart 

 zerfällt, 



2. Das binäre System Cadmiumbr omid— Natrium- 



bromid. 



Die homogenen flüssigen Mischungen aus Cadmiumbromid 

 und Natriumbromid werden im Konzentrations-Tempe- 

 ratur-Diagramm Fig. 2 durch das Gebiet a dargestellt. 



Tabelle 2. Konzentrations-Temperatur-Diagramm der Mischungen 

 aus Cadmiumbromid und Natriumbromid. 



No. 



Gehalt an NaBr 



1 



Molekül- Gewichts- 

 prozente prozente 



Beginn 



der 

 Kristalli- 

 sation 



Eutektische 

 Kristalli- 

 sation 



Dauer 

 der 

 eutektischen 

 Kristalli- 

 sation 



1 











567° 







21 



10 



4,03 



543 



367° 



9Ö(sec) 



22 



20 



8,64 



520 



367 



180 



23 



30 



13,94 



490 



367 



250 



24 



40 



20,13 



448 



367 



340 



25 



50 



27,44 



387 



367 



460 



26 



60 



36,19 



449 



368 



430 



27 



70 



46,87 



552 



367 



330 



28 



80 



60,19 



633 



368 



220 



29 



90 



77,29 



694 



368 



150 



30 



100 



100 



746 







